L. FRANCHET. TECHNIQUE CÉRAMIQUE, 683 



du four étanrdevenue oxydante, le carbone a été détruit sur les parois externes 

 et internes du vase, sur une épaisseur de :>. mm; le centre est resté charbon- 

 neux, parce qu'il na pas été atteint par les gaz oxydants. 



Lorsque la cuisson a été terminée, le potier, comme dans l'exemple précé- 

 dent, a laissé refroidir partiellement le four, puis a enfumé pour obtenir une 

 surface noire. 



Il a exécuté alors un véritable décor, avec, comme seul élément, la couche 

 charbonneuse. Dans ce but, le vase étant refroidi, il l'a replacé sur le tour, puis, 

 au moyen d'une tournassin, il a tracé des bandes circulairement et à l'intérieur 

 en grattant très légèrement la surface : il a ainsi obtenu des cercles concen- 

 triques, larges de 1 4 à i6 mm, les parties grattées étant restées claires et mates, 

 tandis que les autres ont conservé leur ton noir brillant {Vienne). 



No 6. Poteries à pâte grossière, montrant que les marbrures noires qu'on 

 observe sur de nombreuses poteries gallo-romaines, sont dues à une cuisson qui 

 fut réductrice au début et partiellement oxydante à la fin. Si la cuisson avait 

 été plus prolongée, la poterie serait devenue uniformément l'ouge (Vienne). 



No 7. Poterie à pâte grossière, cuite vers 800° en feu réducteur. Sous la 

 double influence d'un commencement d'oxydation, le carbone a été presque 

 complètement détruit. *Bien que cette poterie soit grossière et destinée par 

 conséquent à un usage vulgaire, il est à noter qu'elle a dû être cuite dans un 

 four; il est donc à présumer que les poteries fines et grossières étaient cuites 

 de la même façon, sans aucune distinction. Il y a des recherches à effectuer 

 dans ce sens (Alésia). 



N'o 8. Nous arrivons, ici à un perfectionnement notable dans l'art céramique : 

 la fabrication de la poterie fine à pâte blanche, ancêtre de notre faïence moderne ; 

 elle acquit une certaine importance, à l'époque romaine. 



L'échantillon décrit ici, est particulièrement intéressant, parce (juil a été 

 cuit au feu réducteur suivant la même technique que celle qui est indiquée 

 ci-dessus (no -4). 



L'intérieur de la pièce n'est pas fumigé, vraisemblablement parce qu'elle était 

 recouverte par une autre plus large, en revanche l'extérieur est d'un beau noir 

 brillant (Vienne). 



X" î). Poterie à pâte blanche, très fine, constituant cette véritable faïence 

 dont l'invention passe pour toute récente (fin du xvine siècle) (Alésia). 



N» iO. Fragment d'une très grande pièce. Cette poterie épaisse de i5 mm 

 est faite d'une pâte rouge assez fine et a été cuite à une température élevée, que 

 j'estime voisine de iiooo, en me basant sur les caractères que présente ce 

 fragment. 



La cuisson a eu lieu dans une atmosphère réductrice, devenue oxydante 

 au moins dans le dernier quart du temps du chauffage. La surface seulement, 

 est passée au ton rouge et la partie interne de la pâte est restée noirâtre, ce qui 

 est anormal pour une poterie cuite à une température aussi élevée. Cette 

 particularité est due à ce que les matériaux employés étant riches en éléments 

 fusibles (oxyde de fer, chaux, potasse, soude), la pâte a subi un léger commen- 

 cement de vitrification, sufilsant pour lui donner de la cohésion et diminuer 

 par conséquent sa porosité : les gaz oxydants n'ont donc pu pénétrer suffisam- 

 ment l'intérieur de la masse, dans le temps normal de cuisson (Alésia). 



S° IL Poterie du même ordre que la précédente, mais d'une épaisseur de 



